## KARAKTERISASI SILIKA DARI ABU AMPAS TEBU
[Characterization of Silica from Sugarcane Bagasse Ash]
Tifa Paramitha 1* , Tri Reksa Saputra 1 , Amelia Nur Aliah 1 , Arijan Vevayose Tarigan 1 , Mukhtar Ghozali 1
1) Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung Jl. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Indonesia
*) Coresponding Author: tifa.paramitha@polban.ac.id (hp: +6285232108308)
Diterima 13 November 2019, Disetujui 12 Desember 2019

## ABSTRACT
Silica  has  been  successfully  extracted  from  sugarcane  bagasse  ash  by  using  alkali  method. Extraction was carried out using sodium hydroxide solution to obtain sodium silicate solution and solid residue.  Then,  hydrochloric  acid  solution  was  added  to  sodium  silicate  solution  until  pH  of  solution was 7 and silica was formed. Furthermore, silica was heated in oven at 150 ˚C and calcined at 700 ˚C.  Variation  of  this  study  were  extraction  time  (1,  2  and  3  hours).  The  synthesized  silica  were characterized  functional  groups,  acidity  level,  water  adsorption  ability  and  adsorption  ability  of  Cu 2+ ion. The results of FTIR analysis showed that all silica contain siloxane group. Silanol group did not appear because during calcination process occured the condensation reaction of silanol group. Other characterization  results  showed  that  silica  with  extraction  time  of  2  hours  had  highest  acidity  level, water adsorption ability and adsorption ability of Cu 2+ ion, which were 6.201 mmol/gram, 86.41% and 92.55%.
Keywords : bagasse ash, extraction, silica, siloxane

## ABSTRAK
Silika telah berhasil diekstraksi dari abu ampas tebu dengan metode alkali. Ekstraksi silika dilakukan dengan  menggunakan  larutan  natrium  hidroksida  sehingga  diperoleh  larutan  natrium  silikat  dan residu padatan. Selanjutnya, larutan asam klorida ditambahkan pada larutan sodium silikat hingga pH larutan  adalah  7  dan  terbentuk  silika.  Kemudian,  silika  dipanaskan  di  oven  pada  suhu  150  ˚C  dan dikalsinasi  pada suhu  700  ˚C. Variasi penelitian  ini adalah  waktu  proses ekstraksi (1, 2 dan 3 jam). Silika hasil sintesis dikarakterisasi gugus fungsional, nilai keasaman, kemampuan penjerapan air dan kemampuan  adsorpsi  ion  Cu 2+ .  Hasil  analisis  FTIR  menunjukkan  bahwa  semua  silika  mengandung gugus  siloksan.  Gugus  silanol  tidak  muncul  karena  selama  proses  kalsinasi  mengalami  reaksi kondensasi. Hasil karakterisasi  lainnya menunjukkan bahwa silika dengan  waktu  proses  ekstraksi 2 jam  memiliki  nilai  keasaman,  kemampuan  penjerapan  air  dan  kemampuan  adsorpsi  ion  Cu 2+ yang paling tinggi, yaitu 6,201 mmol/gram, 86,41% dan 92,55%.
Kata kunci: abu ampas tebu, ekstraksi, silika, siloksan

## LATAR BELAKANG
Bagi  masyarakat  Indonesia,  gula merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok. Bahan  baku  untuk  produksi  gula  adalah tebu.  Proses  produksi  gula  menghasilkan limbah  berupa  ampas  tebu.  Dalam  satu siklus  proses  produksi  gula  dihasilkan limbah  ampas  tebu  sebesar  32%.  Setiap tahunnya,  ampas  tebu  yang  dihasilkan pada  pabrik  gula  sejumlah  0,8  juta  ton (Iqbal et  al .,  2016).  Ampas  tebu  dapat diutilisasi  sebagai  bahan  bakar  untuk pemanasan  bolier  karena  kandungan  C yang  cukup  tinggi.  Limbah  padat  dari proses  pembakaran  tersebut  adalah  abu ampas  tebu  dengan  kadar  silika  (SiO 2 ) yang relatif tinggi.
Berdasarkan  Affandi et  al. (2009), persentase  silika  pada  abu  ampas  tebu yaitu  sekitar  50%.  Dengan  demikian,  abu ampas tebu berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku sintesis partikel  silika.  Silika  adalah  padatan  yang terbentuk  melalui  penggumpalan  larutan natrium  silikat  yang  telah  ditambahkan larutan  asam.  Silika  dapat  diaplikasikan pada  berbagai  bidang,  seperti  pengisi beton, adsorben, penopang katalis, bidang kosmetik, bidang obat-obatan dan lain-lain.
Berdasarkan Handayani et al . (2015),  silika  dapat  diekstraksi  dari  bahan alam,  yaitu  abu  sekam  padi.  Prosedurnya adalah  abu  sekam  padi  direaksikan dengan  larutan  NaOH  sehingga  diperoleh larutan  natrium  silikat  dan  residu  padatan. Selanjutnya,  larutan  natrium  silikat  yang bebas  dari  residu  padatan  ditambahkan
larutan  asam  (HCl)  hingga  terbentuk padatan silika. Padatan silika dikeringkan di dalam  oven  hingga  diperoleh  silika  gel kering  dan  berwarna  putih.  Berdasarkan penelitian  tersebut,  yield  silika  gel  kering sebesar 91,593%.
Fatriansyah et  al .  (2018)  juga  telah berhasil  mengekstraksi  silika  berasal  dari abu  sekam  padi  dengan  memvariasikan jenis  larutan  asam  yang  digunakan  pada proses pengasaman. Pada penelitian tersebut digunakan larutan HCl (asam kuat) dan larutan  CH 3 COOH (asam lemah) serta diidentifikasi pengaruhnya terhadap persentase  berat  silika  (SiO 2 ).  Hasil penelitian menyatakan bahwa proses pengasaman dengan larutan HCl menghasilkan  persentase  berat  silika  yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  proses pengasaman  dengan  larutan  CH 3 COOH. Fenomena  ini  disebabkan  selama  proses pengasaman  dengan  larutan  CH 3 COOH dihasilkan garam CH 3 COONa yang bersifat basa sehingga menghambat proses pengendapan silika.
Berdasarkan beberapa literatur, silika hasil  sintesis  dapat  diaplikasikan  sebagai adsorben  pada  ion  logam  berat,  seperti Mn 2+ ,  Cu 2+ ,  Cd 2+ ,  Cr 6+ dan  lain-lain.  Ion logam  berat  adalah  polutan  yang  banyak dihasilkan  di  berbagai  air  limbah  industri, seperti pada fasilitas elektroplating , produksi  cat  dan  industri  tekstil.  Ion  logam berat  tidak  dapat  terbiodegradasi  sehingga dapat  menyebabkan  berbagai  penyakit pada organisme hidup (Motsi et al ., 2009).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti
melakukan ekstraksi silika dari abu ampas tebu dengan larutan NaOH dan dilanjutkan dengan proses pengasaman dengan larutan HCl. Silika yang dihasilkan diidentifikasi gugus fungsional, nilai keasaman, persentase penjerapan air dan adsorpsi ion logam berat Cu 2+ .

## METODE PENELITIAN Bahan dan Peralatan
Bahan  yang  digunakan  yaitu  ampas tebu,  natrium  hidroksida  (NaOH),  asam klorida  (HCl),  hidrogen  peroksida  (H 2 O 2 ), asam  sulfat  (H 2 SO 4 ),  larutan  standar  ion tembaga 10 ppm, dan aquadest.
Peralatan  yang  digunakan  dalam ekstraksi silika dan karakterisasinya adalah tungku pembakaran, ayakan ukuran 300 mesh, hotplate , stirrer , furnace , oven,  pompa  vakum,  desikator,  neraca analitik, termometer, gelas ukur, labu ukur, gelas kimia, cawan porselen, buret, batang pengaduk dan erlenmeyer.

## Prosedur Penelitian
Pengabuan ampas tebu
Ampas tebu kering dibakar menggunakan tungku pembakaran.
Kemudian, abu ampas tebu diayak menggunakan  ayakan  ukuran  300  mesh sehingga  dapat  terpisahkan  antara  abu halus dengan abu yang masih kasar.
Ekstraksi silika dari abu ampas tebu
Proses ini dilakukan dengan menambahkan  larutan  NaOH  (250  ml aquadest  dan  12,5  gram  NaOH  padat)  ke dalam erlenmeyer yang berisi 10 gram abu
ampas  tebu.  Kemudian,  campuran  diaduk dan  dipanaskan  pada  suhu  80  ˚C.  Variasi waktu  proses  ekstraksi  adalah  1,  2  dan  3 jam.  Hasil  ekstraksi  dipisahkan  dengan cara  filtrasi  antara  larutan  natrium  silikat (Na 2 SiO 3 ) dan residu padatan.
Proses  selanjutnya  adalah  proses pengasaman. Larutan
HCl 1 M ditambahkan  setetes  demi  setetes  pada larutan  natrium  silikat  sampai  pH  akhir larutan  7  dan  terbentuk  silika.  Silika dipisahkan  dari  larutan  garam  terlarut dengan  filtrasi  vakum.  Selanjutnya,  silika dicuci dengan aquadest untuk menghilangkan  pengotor  dan  diputihkan dengan  larutan  hidrogen  peroksida  (H 2 O 2 ). Silika yang telah bersih dikeringkan selama 24 jam pada suhu 150 ˚C. Kemudian, silika kering  digerus  dengan  mortar  untuk memperkecil  ukuran  hingga  diperoleh bubuk silika dan dilanjutkan proses kalsinasi selama 3 jam pada suhu 700 ˚C.
Karakterisasi

## 1. Analisis dengan FTIR
Fourier Transform Infra
Red Spectrophotometer (FTIR) digunakan untuk mengidentifikasi  gugus  fungsional  silika. Spektrum  IR  dicatat  pada  daerah  serapan rentang  panjang  gelombang  4000  cm -1 - 500 cm -1 .

## 2. Analisis Keasaman
Analisis  keasaman  silika  mengikuti Kristianingrum et  al .  (2011).  Analisis keasaman dilakukan  berdasarkan  metode volumetri. 100 mg silika kering dicampurkan  dengan  15  ml  larutan  NaOH
0,1  M.  Campuran  didiamkan  pada  suhu ruang  dalam  waktu  24  jam.  Selanjutnya, campuran disaring dan konsentrasi larutan NaOH akhir ditentukan dengan melakukan titrasi  larutan  NaOH  akhir  dengan  larutan H 2 SO 4 0,1 M.

## 3. Analisis Penjerapan Air
Analisis  penjerapan  air  pada  silika mengikuti  Rungrodnimitchai et  al .  (2009). 0,5  gram  silika  kering  dimasukkan  dalam cawan porselen. Selanjutnya, silika diinkubasi  dalam  desikator.    Kelembaban udara  di  dalam  desikator  dibuat  jenuh dengan meletakkan gelas kimia yang berisi aquadest  sejumlah  300  ml.  Perubahan berat silika dicatat hingga hari ke-10.
m 1 = berat silika awal (mg) m 2 = berat silika akhir (mg)
4. Analisis Adsorpsi Ion Logam
Tembaga (Cu 2+ )
Analisis  performansi  silika  dalam mengadsorpsi  ion  logam  tembaga  (Cu 2+ ) dilakukan secara batch dengan mencampurkan  50  mg  silika  dan  50  ml larutan  ion  logam  Cu 2+ 10  ppm.    pH  awal larutan ion logam Cu 2+ adalah 2.
Campuran tersebut diaduk dengan bantuan stirrer selama 90 menit.
Selanjutnya,  campuran  dipisahkan  antara
filtrat  dan  padatan  silika.  Konsentrasi  ion logam  Cu 2+ dalam  filtrat  ditentukan  dengan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS).
C awal = konsentrasi awal ion Cu 2+ (ppm)
C akhir = konsentrasi akhir ion Cu 2+ (ppm)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ekstrak Silika dari Abu Ampas Tebu
Metode  ekstraksi  silika  dari  abu ampas  tebu  adalah  metode  alkali.  Larutan alkali  yang  dicampurkan  pada  abu  ampas tebu  adalah  larutan  NaOH  5%  (b/v). Selanjutnya,  campuran  dipanaskan  pada suhu 80 ˚C. Variasi waktu proses ekstraksi adalah  1,  2  dan  3  jam. Hasil  dari  ekstraksi berupa larutan natrium silikat (Na 2 SiO 3 ) dan residu  padatan.  Larutan  natrium  silikat merupakan  bahan  dasar  pembuatan  silika. Reaksi  dari  silika  dalam  abu  ampas  tebu dengan larutan natrium hidroksida dijelaskan sebagai berikut.
Fenomena  reaksi  di  atas  telah dijelaskan oleh Aeni et al . (2017). Mulanya, larutan NaOH mengalami disosiasi sempurna  sehingga  terbentuk  ion  Na + dan OH - di dalam air. Selanjutnya, terjadi reaksi adisi  antara  ion  OH - dengan  atom  Si=O pada  SiO 2 sehingga  diperoleh  SiO 2 OH. Kemudian,  ion  OH - kedua  menyerang  H + pada  gugus  OH  dalam  SiO 2 OH  sehingga membentuk molekul air dan  SiO 3 2- .  SiO 3 2- bereaksi  dengan  dua  ion  Na + membentuk Na 2 SiO 3 .
Proses  selanjutnya  adalah  mengatur pH larutan natrium silikat hingga mencapai pH  7.  Penambahan  asam  bertujuan  untuk memisahkan  silika  (sukar  larut  terhadap larutan  asam)  dari  ion  Na + .  Reaksi  pada proses  pengasaman  dijabarkan  sebagai berikut (Aeni et al ., 2017).
Silika  yang  terbentuk  dipisahkan dengan  filtratnya.  Kemudian,  silika  dicuci dengan  aquadest  dan  diputihkan  dengan larutan  H 2 O 2 .  Silika  yang  telah  bersih dikeringkan dan dikalsinasi.

## Karakteristik Silika Hasil Sintesis

## 1. Karakterisasi silika dengan FTIR
Gambar 1 merupakan spektrum hasil analisis  dengan  FTIR  pada  silika  dengan variasi  waktu  proses  ekstraksi.  FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsional dari silika. Berdasarkan Gambar 1 dapat diindentifikasi adanya pita serapan pada panjang gelombang di daerah sekitar
1.180-1.080 cm -1 , 820-790 cm -1 dan sekitar
600 cm -1 .
Tabel  1  Identifikasi  spektrum  FTIR  silika  hasil sintesis
Panjang gelombang (cm -1 ) Keterangan 1 jam 2 jam 3 jam 1064,71 1070,26 1063,61 Vibrasi ulur asimetri Si-O dari Si-O-Si 803,04 793,87 797,14 Vibrasi ulur simetri Si-O dari Si-O-Si 623,12 611,01 619,19 Vibrasi tekuk Si-O dari Si- O - Si
Identifikasi  lebih  lengkap  pada  Tabel 1  menunjukkan  bahwa  semua  silika mengandung  gugus  siloksan  atau  Si-O-Si. Namun,  gugus  silanol  atau  Si-OH  tidak teridentifikasi  dalam  analisis  dengan  FTIR ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak muncul pita  serapan  gugus  silanol  pada  panjang gelombang  sekitar  900  cm -1 dan  3.700 –
3.200 cm -1 .
Gambar 1  Spektrum  FTIR  pada  silika  dengan waktu proses  ekstraksi  (a) 1  jam  (b) 2 jam dan (c) 3 jam
Fenomena  yang  terjadi  dijelaskan sebagai berikut. Produk silika yang dihasilkan pada  penelitian  ini  adalah  silika  yang  telah dikalsinasi  pada  suhu  700  ˚C.  Proses
(a)
(b) (c)
kalsinasi bertujuan untuk pelepasan kandungan  air  dan  senyawa  organik  yang tersisa.  Berdasarkan  Nuryono  dan  Narsito (2005),  ada  dua  reaksi  pelepasan  molekul air  di  silika  selama  proses  kalsinasi,  yaitu reaksi  pemutusan  ikatan  hidrogen  yang terbentuk  antara  gugus  silanol  dengan molekul  air  dan  reaksi  kondensasi  gugus silanol  pada  silika  menjadi  gugus  siloksan dan  air.  Dengan  demikian,  keseluruhan gugus  silanol  telah  terkonversi  menjadi gugus  siloksan  selama  proses  kalsinasi.
Reaksi  kondensasi  gugus  silanol  menjadi gugus  siloksan  dan  air  adalah  sebagai berikut (Nuryono dan Narsito, 2005).

## 2. Sifat keasaman silika
Analisis  keasaman  silika  dilakukan dengan  merendam  silika  dalam  larutan NaOH. Selama perendaman, ion OH - pada larutan  NaOH  bereaksi  dengan  gugus silanol  pada  silika  sehingga  dihasilkan  air. Namun,  hasil  analisis  dengan  FTIR  yang dijelaskan  pada  sub  bab  sebelumnya menyatakan  bahwa  tidak  munculnya  pita serapan  pada  panjang  gelombang  yang sesuai dengan gugus silanol.
Hal  ini  diduga  kandungan  gugus silanol terbentuk selama proses
perendaman. Gugus siloksan yang terkandung  dalam  silika  bereaksi  dengan molekul  air  membentuk  gugus  silanol. Berdasarkan  Sulastri  dan  Kristianingrum (2010),  ada  jenis  gugus  siloksan  yang mampu bereaksi secara kemisorpsi
dengan  air  yaitu  gugus  siloksan  yang membentuk lingkar dengan empat anggota. Reaksi  gugus  siloksan  menjadi  silanol dituliskan sebagai berikut.
Setelah gugus silanol terbentuk terjadilah  reaksi  antara  gugus  silanol dengan  ion  OH - pada  larutan  NaOH. Reaksinya disajikan sebagai berikut (Kristianingrum et al ., 2011).
Nilai  keasaman  silika  dihitung  berdasarkan selisih  mmol  NaOH  diawal  dan  diakhir perendaman  per  gram  silika.  Tabel  2 merupakan nilai keasaman silika.
Tabel 2. Nilai keasaman silika hasil sintesis Waktu proses ekstraksi (jam) Nilai keasaman (mmol/gram) 1 5,889 2 6,201 3 6,045
Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai  keasaman  tertinggi  dimiliki  oleh  silika dengan waktu proses ekstraksi 2 jam. Nilai keasaman  mengindikasikan  jumlah  gugus silanol  yang  terkandung  dalam  silika. Dengan  demikian,  silika  dengan  waktu proses  ekstraksi  2  jam  memiliki  gugus silanol tertinggi selama perendaman.
3.  Kemampuan silika terhadap penjerapan air
Salah  satu  aplikasi  silika  adalah sebagai  adsorben.  Gambar  2  menyajikan kemampuan  silika  dalam  menjerap  air  di desikator  selama  10  hari.  Kelembaban udara  di  dalam  desikator  dibuat  jenuh
dengan meletakkan gelas kimia yang berisi aquadest sejumlah 300 ml di desikator.
0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 Pers ent as e penj er apan ai r (% ) Waktu inkubasi (hari) 1 jam 2 jam 3 jam
Gambar 2. Kemampuan silika dalam
penjerapan air
Dari  Gambar  2  terlihat  bahwa  silika mampu menjerap air dengan sangat cepat pada awal inkubasi. Fenomena ini disebabkan  masih  banyak  gugus  aktif yang tersedia di awal inkubasi sehingga air dapat  berinteraksi  lebih  mudah  dengan silika.  Selain  itu,  penjerapan  yang  sangat cepat  di  awal  inkubasi  disebabkan  oleh driving  force (kekuatan  pendorong)  yang tinggi  dimana  dapat  dilihat  dari  perbedaan konsentrasi air yang besar antara kelembaban udara dalam desikator dengan  silika.  Kemudian,  sebagian  gugus aktif  telah  menjerap  air  sehingga  laju penjerapan  menjadi  lebih  lambat.  Pada hari  ke-1  inkubasi,  silika  dengan  waktu proses  ekstraksi  1,  2  dan  3  jam  mampu menjerap air sebesar 32,60%, 36,50% dan 35,36% (b/b).
Berdasarkan  Gambar  2  juga  dapat diketahui  bahwa  semakin  lama  waktu inkubasi  silika  dalam  desikator  maka persentase  penjerapan  air  semakin  besar. Hal  ini  disebabkan  bahwa  semakin  lama
waktu inkubasi silika dalam desikator maka semakin  lama  pula  waktu  kontak  antara silika dengan air. Pada hari inkubasi ke-10, persentase  penjerapan  air  berturut-turut dari silika dengan waktu proses ekstraksi 1, 2  dan  3  jam  adalah  79,29%,  86,41%  dan 80,27%.  Kemampuan  penjerapan  silika terhadap air tidak dipengaruhi oleh banyaknya  gugus  siloksan  dan  gugus silanol  dari  silika,  tetapi  disebabkan  oleh distribusi  gugus –OH  per  unit  area  silika (Nuryono  dan  Narsito,  2005).  Diantara  tiga sampel  silika  hasil  analisis,  silika  dengan waktu  proses  ekstraksi  2  jam  mampu menjerap air paling banyak dan menandakan  bahwa  gugus –OH  paling banyak.
4.  Karakterisasi Kemampuan Silika dalam  Adsorpsi  Ion  Logam  Tembaga (Cu 2+ )
Pada  penelitian  ini,  silika  dianalisis performansinya  dalam  adsorpsi  ion  logam berat. Fenomena interaksi antara silika dan ion logam berat dijelaskan oleh Azmiyawati et  al .  (2019).  Mulanya,  gugus  aktif –OH pada  silika  akan  melepaskan  H + dan membentuk  O - .  Selanjutnya,  O - mengikat logam berat ( hard metals ) karena O - adalah basa keras ( hard base )
Analisis performansi dilakukan dengan  cara  mengontakkan  50  mg  silika dengan  50  ml  larutan  yang  mengandung ion Cu 2+ 10 ppm selama 90 menit. pH awal larutan  ion  Cu 2+ diatur  sebesar  2.  Hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya pengendapan  ion  Cu 2+ selama  proses adsorpsi.  Berdasarkan  Said  (2010),  ion
Cu 2+ mulai  mengendap  pada  pH  8,5-9,5. Kemudian,  larutan  akhir  proses  adsorpsi diidentifikasi  kandungan  ion  Cu 2+ dengan AAS.  Persentase  adsorpsi  ion  Cu 2+ dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Persentase adsorpsi ion Cu 2+ Waktu proses ekstraksi (jam) Persentase adsorpsi (%) 1 73,20 % 2 92,55 % 3 100 %
Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan bahwa silika dengan waktu proses ekstraksi  1  jam  memiliki  kemampuan adsorpsi ion Cu 2+ paling rendah.
Persentase  adsorpsi  ion  Cu 2+ pada  silika dengan  waktu  proses  ekstraksi  1  jam adalah  73,20%.  Disisi  lain,  silika  dengan waktu  proses  ekstraksi  2  jam  dan  3  jam memiliki  kemampuan  adsorpsi  ion  Cu 2+
baik.  Lebih  dari  90%  ion  Cu 2+ dapat teradsorpsi  oleh  silika  dengan  waktu proses  ekstraksi  2  jam,  sedangkan  silika dengan  waktu  proses  ekstraksi  3  jam mampu  mengadsorpsi  keseluruhan  ion Cu 2+ dalam  larutan.  Dengan  demikian, dapat  disimpulkan  bahwa  silika  dengan waktu  proses  ekstraksi  2  dan  3  jam memiliki kemampuan adsorpsi yang cukup baik terhadap ion Cu 2+ .

## KESIMPULAN
Ekstraksi  silika  dari  abu  ampas  tebu telah  berhasil  dilakukan  dengan  metode alkali  dan  proses  pengasaman  dengan larutan  asam  klorida  (HCl).  Hal  ini ditunjukkan dari hasil analisis FTIR dimana
silika mengandung gugus siloksan. Berdasarkan  hasil  karakterisasi  yang  lain, silika  terbaik  adalah  silika  yang  diekstraksi dengan waktu proses ekstraksi 2 jam. Nilai keasaman,  persentase  penjerapan  air  dan persentase adsorpsi ion Cu 2+ adalah 6,201 mmol/gram, 86,41% dan 92,55%.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  UPPM  Politeknik  Negeri  Bandung atas  dukungan  dana  untuk  penelitian  ini melalui skema penelitian mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeni, D.N., Hadisantoso, E.P., dan Suhendar,  D.  2017.  Adsorpsi  ion logam  Mn 2+ dan  Cu 2+ oleh  silika  gel dari  abu  ampas  tebu. al-Kimiya . 4(2):70-80.
Affandi,  S.,  Setyawan,  H.,  Winardi,  S., Purwanto,  A.,  dan  Balgis,  R.  2009.  A facile  method  for  production  of  high- purity  silica  xerogels  from  bagasse ash. Adv. Powder. Tech . 20:468-472. Azmiyawati, C., Niami, S.S., dan
Darmawan,  A.  2019.  Synthesis  of silica  gel  from  glass  waste  for adsorption  of  Mg 2+ ,  Cu 2+ ,  and  Ag + metal  ions.  13th  Joint  Conference  on Chemistry. 509: 1-5.
Fatriansyah,  J.F.,  Situmorang,  F.W.,  dan Dhaneswara, D. 2018. Ekstraksi silika dari  sekam  padi:  metode  refluks dengan  NaOH  dan  pengendapan menggunakan  asam  kuat  (HCl)  dan asam  lemah  (CH 3 COOH).  Seminar Nasional Fisika Universitas Riau ke-3, hal. 123-127.
Handayani, P.A., Nurjanah, E., dan Rengga,  W.D.P.  2015.  Pemanfaatan limbah sekam padi menjadi silika gel. JBAT . 4(2):55-59.
Iqbal,  M.,  Elwina,  Marita,  Y.  2016. Pemanfaatan  limbah  ampas  tebu dalam  pembuatan silica  gel . Jurnal Reaksi . 14(1):48-53.
Kristianingrum,  S.,  Siswani,  E.D.,  dan
Fillaeli,  A.  2011.  Pengaruh  jenis asam  pada  sintesis  silika  gel  dari abu bagasse dan uji sifat adsorptifnya  terhadap  ion  logam tembaga  (II).  Seminar  Nasional Kimia, Yogyakarta. hal. 281-292.
Motsi,  T., Rawson, N.A., Simmons, M.J.H. 2009.  Adsorption  of  heavy  metals from  acid  mine  drainage  by  natural zeolite. Int. J. Miner. Process. 92:42- 48.
Nuryono  dan  Narsito.  2005.  Effect  of  acid concentration  on  characters  of  silica gel synthesized from sodium silicate.
Ind. J. Chem. 5(1):23-30.
Rungrodnimitchai,  S.,  Phokhanusai,  W.,
dan
Sungkhaho,
N. 2009.
Preparation  of  silica  gel  from  rice husk  ash  using  microwave  heating.
Journal  of  Metals,  Materials  and Minerals . 19(2):45-50.
Said,  N.I.  2010.  Metoda  penghilangan logam berat (As, Cd, Cr, Ag, Cu, Pb,
Ni  dan  Zn)  di  dalam  air  limbah
industri. JAI . 6(2):136-148.
Sulastri,  S.,  dan  Kristianingrum,  S.  2010. Berbagai  macam  senyawa  silika: sintesis, karakterisasi dan
pemanfaatan. Prosiding Seminar Nasional  Penelitian,  Pendidikan  dan Penerapan  MIPA ,  Yogyakarta.  hal. K-211-K-216.